( 7^2 ) 



posent pas l'eau d'une façon appréciable et ne sont même que fort lente- 

 ment attaqués par l'acide chlorhydrique étendu; ils abandonnent dans ce 

 cas des quantités de chaque métal sensiblement proportionnelles à sa 

 masse relative dans l'alliage; l'eau régale les attaque vivement. 



» Les points de fusion complète sont difficiles à déterminer, parce que, à 

 partir de la température où se manifestent les premiers signes de liquéfac- 

 tion, la fluidité s'accroît graduellement, le métal restant plus ou moins 

 longtemps pâteux et comme formé d'un mélange de liquide parfait et de 



grains cristalluis. 



)) J'ai préparé les alliages suivants : 



» aln + Ga (en poids : In = 227,0 et Ga = 69,9). — Alliage blanc, 

 grenu, facilement entamé par le couteau; commence à se ramollir et à 

 s'émietter aisément à 46°, donne à 56° des signes évidents de fusion, tout 

 en formant encore une pâte demi-ferme; constitue vers 63° une pâle molle 

 contenant des grains plus durs et paraît ne se résoudre en liquide, encore 

 un peu visqueux, que vers ^5° ou 80°. 



» In + Ga (en poids: In = ii3,5 et 63=69,9). — Alliage blanc, 

 presque solide, mais beaucoup moins ferme que le précédent ; durcit notable- 

 ment au contact d'une parcelle de gallium en bleuissant légèrement ; est dur 

 à 16°; commence à fondre à 16°, 5 ou 16", 6; est demi-mou à 35°, crémeux 

 à 45° et forme un liquide encore légèrement visqueux vers 60° à 80°. Cet 

 alliage, placé dans HCl étendu, pendant vingt-quatre heures (dont plu- 

 sieurs heures à une douce chaleur), n'a perdu que très peu de matière 

 que l'examen spectral a montrée être composée de parties à peu près équi- 

 valentes de In et Ga. 



„ In 4_ aGa (en poids: In = ii3,5 et Ga = 139,8). — Alliage blanc 

 pâteux, mou; durcit beaucoup au contact du gallium et bleuit alors un peu 

 plus que le précédent; est dur à 16°, commence à fondre à 16°, 5 environ; est 

 butyreux et mêlé de grains à 18°, sa fusion étant d'ailleurs bien plus avan- 

 cée qu'elle ne l'est avec l'alliage précédent à la même température; la flui- 

 dification s'accentue ensuite graduellement jusque vers 60° ou 80° où le 

 liquide paraît conserver encore un reste de viscosité. Cet alliage se conduit 

 comme le précédent avec HCl étendu ; la faible quantité dissoute contient 

 plus de gallium que d'indium. 



n In + 4Ga (en poids : In - ii3,5 et Ga = 279,6). — Alliage assez 

 blanc ; devient dur et bleuâtre comme du gallium au contact d'une trace de ce 

 métal; commence à fondre à 16°, 5 ou 16°, 6. Dès 16°, 9 la fusion est très 

 avancée, quoique la masse soit encore un peu pâteuse. Le métal est cré- 



